## ООО «ТэоХим» (495) 221-22-52, 518-43-78.

Точно выполняйте требования Настоящей Инструкции!

# ТЕХНОЛОГИЯ типовая

## по устройству защитных и защитно-декоративных покрытий металлических полов полимерной композицией Элакор-ПУ «Металл» (ТУ 2312-009-18891264-2009).

Назначение. Защита металла от химической газовой и пылевой агрессии, проливов жидких агрессивных веществ. Материалы:Металл-Грунт, Металл-Эмаль-60 (однокомпонентные). Для усиленной хи- мической защиты - дополнительно Лак-60. Основания: сталь углеродистая, сталь низколегированная, оцинкованная; алюминий и его сплавы; медь и её сплавы.

Выдержка перед эксплуатацией : 3дня – полная механическая нагрузка, 10сут – полная химическая нагрузка.

### 5. После работы.

Замочите валики (кисти) в самом материале. Тщательно промойте обору-дование кси- лолом.

### Для эксплуатации в помещениях и под навесом.

### 6. Меры безопасности при работе.

### 1. Общие требования, рекомендации.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы. При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспе-чить приточ- но-вытяжную вентиляцию. Средства индивидуальной защиты при работе : х/б халаты или костюмы, обувь на ко- жаной подошве, рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом), защит- ные очки. При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем про- мойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим ко- личеством проточной воды. Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен. В помещениях хранения и приме- нения композиции запрещается использование открытого огня и других источников вос- пламенения. При вскрытии металлической тары не допускается использование инстру- мента, дающего искру при ударе. Средства пожаротушения : песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы; - t-ра воздуха, поверхности от -30°С; t-ра материала от +10°С;

- - Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- - Нанесение безвоздушным распылением, валиками, кистями.

- Держите тару с материалом плотно закрытой. - После отбора материала для покраски плотно закрывайте тару.

### !!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

### 2. Подготовка Поверхности.

2.1. Очистка до степени 1 по ГОСТ 9.402 (Sa2 по стандарту ISO-8501-1). Шероховатость поверхности не более Rz40. Очистка до чистого металла путем песко-, гидро- или дробеструйной обработ-ки. Допус- кается очистка абразивным камнем, абразивными кругами. Допускается очистка преобразователем ржавчины (Элакор-МБ3). Особое внимание обратите на очистку сварных швов. 2.2. Влажную поверхность – высушить. 2.3. Обеспылить поверхность пылесосом или сжатым воздухом.

### 7. Полезные Советы.

7.1. Если при нанесении материал пузырится: - основание – влажное (Причина: на поверхность попала вода ИЛИ t-ра воздух- основание ниже точки росы ИЛИ для обезжиривания применен некачественный раство- ритель, содержащий воду); - нанесен слишком толстый слой материала. 7.2. Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски от валика и т.п.): перед нанесением следующего слоя удалите мусор наждачной бумагой средней зернистости.

- 2.4. Обезжирить поверхность растворителем (ксилол).

### 3. Подготовка материалов к работе.

Грунт и Лак-60 готовы к применению. Эмаль-60 тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером.

24апр09

### 4. Нанесение покрытия.

4.1. 4.1. Нанести Грунт в 1 слой. Расход 4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка, заделка раковин, трещин и т.п. Используйте Инструкцию «Шпатлевание Бетона».

### Производится после грунтования.

После шпатлевания затереть (зашлифовать) поверхность для удаления разво-дов от шпателя. Перед окраской поверхность обеспылить. Общая сушка перед окраской не более 48ч. 150-170г/м2. 4.3. Нанести 2-3слоя Эмали-60. Расход на слой – Послойная сушка 4-6ч, но не более 24ч. Для увеличения износостойкости увеличения износостойкости можно выполнить кварцнаполненное покрытие (см. инструкцию «Кварцнаполненное Покрытие»).